— 219 — 



tiennent par le même procédé : il suffit de faire distiller 

 sur un alliage d'argent et d'or du tellure dilué dans un 

 gaz inerte. 



Toutefois ce procédé ne s'applique qu'aux tellurures 

 dans lesquels l'argent se trouve en excès par rapport à 

 l'or (Petzite); les tellurures, tels que la Sylvanite qui 

 contient Au : 30\ Ag : 10, Te : 60, sont fusibles à la tem- 

 pérature à laquelle il faut chauffer pour maintenir la tel- 

 lure en vapeurs dans le courant gazeux. 



Il a donc fallu trouver un nouveau dispositif d'expé- 

 riences dans le but de faire agir le tellure sur l'or, à la 

 plus basse température possible. Ce dispositif consiste 

 à chauffer du tellure, dans un tube vide d'air, à une tem- 

 pérature tout au plus égale à 440 degrés, avec un alliage 

 d'or et d'argent fait en proportion convenable ; l'alliage 

 est placé à une extrémité du tube et le tellure à l'autre 

 extrémité; celui-ci ne fond pas, mais émet dans le vide 

 des vapeurs qui, au contact du métal, forment des cris- 

 taux comme dans l'opération décrite ci-dessus, mais à 

 une température notablement inférieure. 



Le tellurure d'or, le tellurure d'argent et toutes les 

 combinaisons de ces deux corps cristallisent dans le sys- 

 tème régulier, en octaèdres ou en dodécaèdres rhomboï- 

 daux. 



Sous l'influence de la chaleur, tous les tellurures qui 

 contiennent de l'or fondent, puis abandonnent la pres- 

 que totalité de leur tellure, et laissent comme résidu l'or 

 sous forme de fils d'une grande ténuité, présentant la 

 plus grande ressemblance avec l'or filiforme de la na- 

 ture. En réduisant les tellurures d'or par un courant 

 d'hydrogène, on arrive au même résultat, mais avec 

 beaucoup plus de facilité. 



Dans une prochaine communication, je ferai connaître 

 la composition des tellurures doubles d'or et d'argent. 



M. FouRET fait une communication sur les systèmes or • 

 thogonaux de cercles et de droites. 



M. A. Milne-Edwards communique les notes suivantes : 



